Die dnktilen Pflanzenfasem usw. 



207 



Es sind von unverholzten bzw. sehr schwach Yerholzten Bast- 

 fasern folgende Falle auf ihre Dehnbarkeit unter sucht : 



1 



1 



Bruchdebnung 



Autor 



Oehalt an 

 inkrust Substanz 



Cerium Oleander (frisch) . . 



1,07 V, 



Schwendener 



unverbolzt 



Frtica^) canadensis (frisch) 



2,98/3,6 7o 



ders. 



jj 



Morus alba, (frisch) .... 



1,52 7„ 



ders. 



jj 



iJoehmeria tenac. (Infttrocken) 



J=l/l,4 7o 



Sonntag 



10,27 »/„ 



Linum usitat. (lufttrocken) . . 



1,02 % 



ders. ■ 



14,29 7„ 



Cannabis sativa (lufttrocken) . 



] ,27 »/„ 



ders. 



15,05 7„ 



Apocynum sibir. (lufttrocken) . 



1,0 7o 



ders. 



9,89 7„ 



Musa textilis (lufttrocken) . . 



1,45 % 



ders. 



29,20 7„ 



Keine einzige unverholzte Faser ist duktil. 



1) 



Laportea canadensis Wedd. 



Von verholzten Bastfasern und sonstigen mecMnischen Geweben 

 wie Libriform nnd Tracbeiden sind folgende Resultate bekannt geworden, 

 bzw. durch neue Untersuchnngen von mir festgestellt worden. 



A. NJoht duktile Fasern. 



Brucbdebnung 



Inkrustierung 



Bemerk. 



Tilia (Rindenbast) . . 

 Pirus malus (Rinden- 

 bast) ...... 



Altbaea offic. (Rinden- 

 bast) 



Pbormium tenax (Blatt- 

 fasern) 



Picea excelsa (trockenes 

 Rotbolz) 



Picea excelsa (trockenes 

 "WeiBbolz) . . . . 



Picea excelsa (ganz 

 junger Ast, frischj . 



Clematis Vitalba (Rin- 

 denbast) 



Cbamaerops liuinilis 

 (Blattfaser) , . . . 



Aspidium spinulos. (Bast 

 des peripber. Binges, 

 Blattstiel) . . . . 



l,3 7o(mittel) 



2,6-3 % 



1,33 7, 



1,36 7, 



1,6-1,9 7, 

 1,26-1,69 7o 



3,3-2,4 7o 

 1,25 7, 



Scbwendener 

 ders. 



ders. 



Sonntag 

 ders. 



ders. 



verbolzt 



0,7-0,78 7o 



ders. 



ders. 



ders. 



friscb 



'J 



?? 



50,7 7, (?}^) 

 62,14/67,7 7, 

 48,8/48,9 % 



verbolzt 



J, 



„ 



ders. 



JJ 



?j 



lufttrocken 



ganz geringe 



dauernde 



-Yerlang. vor 



dem Brucbe 



bemerkbar 



frisch 



lufttrocken 



frisch 



1) Wegen der groBen Menge von GefaBen, Holzparencbym usw., welche diese 

 Faser stets begleiten, kann der Gehalt an inkrustierter Substanz durch die quan- 

 titative Analyse nicht sicher bestimmt werden. 



